-6- 



Mineralogie. 



Leucit. Die Schmelztemperatur kann nach den Versuchen mit ca 1300° 

 angenommen werden. Eläolith von Norwegen T = 1045°; Nephelin von 

 der Somma (nicht ganz rein) T = 1095«; Mejonit vom Vesuv T = 1156°. 



Glimmer. Meroxen vom Vesuv T = 1225°; Biotit von Miask 

 T = 1115°; Muscovit von New Hampshire T = 1202°- Lepidolith 

 von Eozena T = 900°. Biotit und Muscovit erstarren z'u Glas, dessen 

 Schmelzpunkt um etwa 20° höher liegt als der der Glimmer. 



Olivin. Der Schmelzpunkt ist je nach dem Eisengehalt verschieden 

 und hegt bei eisenarmen über 1300, bei eisenreichen bei ca. 1200°. 



Granat. Alm and in von Radenthein (Kärnten) schmilzt bei ca 

 1077", Grossular von Auerbach bei 1090°, Melanit von Frascati bei 900° 



Magnetit schmilzt ungefähr gleichzeitig mit Orthoklas, im Mittel 

 bei 1155°. 



^L e ° nast ' schwarz grün, von Orange City frittet bei 1190« schmilzt 

 bei 1240°. 



Zoisit schmilzt bei ca. 1080°. 



Tur malin, schwarz, aus Pegmatit von Übelbach, schmilzt etwas 

 über 1020°. 



N a t r o 1 i t h vom Hohent wiel schmilzt bei 910°, dieselbe Probe wasser- 

 frei, zum zweiten Mal bei 968°. 



Ana leim schmilzt bei 875-879«, der geschmolzene zwischen 968 

 und 1020°. 



Sodalith von Ditrö schmilzt bei ungefähr 915°, die geschmolzene 

 Masse noch nicht bei 1020»; es spricht dies für eine Molecülverbinduno- 

 des Silicates und Chlornatrium. ö 



Die Schmelzpunkte der gesteinsbildenden Mineralien differiren daher 

 nicht sehr stark, die meisten liegen zwischen 1000 und 1300° Eisengehalt 

 erleichtert die Schmelzbarkeit, Kalium erhöht gegenüber dem Natrium den 

 Schmelzpunkt, Lithion drückt bei Augiten und Glimmern den Schmelzpunkt 

 herab, Magnesium erhöht bei Pyroxenen gegenüber Calcium den Schmelz- 

 punkt (Enstatit und Wollastonit). 



Gesteine haben natürlich keinen festen Schmelzpunkt; das zuerst 

 schmelzende Mineral löst Theile der anderen auf, andere bleiben zurück 

 und selbst wenn das Gestein „vollkommen flüssig" geworden ist, bestehen 

 mitunter einige Gemengtheile noch fort. Um Vergleiche zu ermöglichen, 

 hat Verf. zwei Punkte bestimmt, den des Weichwerdens des Gesteins und 

 den der Dünnflüssigkeit. 



wird weich dünnflüssig 

 Limburgit von Sasbach (Kaiserstuhl) . . . .990—9950 1050* 

 Fei dspathbas alt vom Scheidskopf bei Remagen . . 992 1060 

 Leucitit von Topo da Coroä (Capverden) .... 1040 1070 



Lava vom Aetna 96 q 101 q 



Leucitlava vom Vesuv 1030 1080 



Phonolith vom Teplitzer Schlossberg 1020 1070 



Monzonit von Canzocoli 1X15 i 19 q 



Granit von Radworza (Bachergebirge) 1230 — 



Turmalingranit von Predazzo 1150 1240 



